(7) 



C. ANALYSE DE CE GYPSE. 



a) J'en fis bouillir dans une fiole 200 grains avec 600 grains de 



carbonate de potasse. Là, ce fluide fit un dépôt de flocons 

 de gypse que je décomposai avec soin. 



b) Je versai sur le carbonate de chaux resté dans le filtre de 



l'acide muriatique purifié, qui en fit dissoudre avec effer- 

 vescense jusqu'à 12 grains. 



c) Je fis bouillir de rechef ces 12 grains dans du carbonate de 



potasse, j'ajoutai cette lessive filtrée à la précédente, et 

 je combinai le carbonate d<? chaux obtenu avec de l'acide 

 mûri ati que , qui fit dissoudre le tout parfaitement. 



d) Je saturai la lessive alcaline (a, etc.) d'acide muriatique et 



je continuai d'y verser du muriate de baryte dissous, jus- 

 qu'à ce que la précipitation eût cessé. Après avoir re- 

 cueilli ce dernier avec soin , l'avoir lessivé , séché et 

 calciné, son poids étoit de ^44 grains et il consistoit en 

 spath pesant régénéré. Or , d'après une expérience faite , 

 100 parties de sulfate de baryte contiennent 34 parties 

 d'acide sulfurique pur^, donc ce spath doit en contenir 

 83 grains. 



e) Je fis bouillir la dissolution de muriate de chaux (b et c) avec 



du carbonate de soude, et j'en obtins 118 grains de car- 

 bonate de chaux. Après l'avoir bien calciné , il n'en resta 

 que 65 grains de chaux pure. 



Or comme d'après B. (h) 200 grains de gypse contiennent 

 18 grains de carbonate de chaux, il s'ensuit, que les parties 

 constituantes du gypse d'Ivanofsky sont : 



